--- title: "Bed Adhesion: Die beste Haftung für jedes Material" slug: "bed-adhesion-haftung" type: post excerpt: "" --- \n
\n\n
\n\n
\n
\n\n
\n\n

## Bed Adhesion: Die beste Haftung für jedes Material

\n

Die erste Schicht haftet nicht — einer der häufigsten Frustrationspunkte beim FDM-Druck. Die richtige Kombination aus Bettoberfläche, Haftmittel und Slicereinstellung löst das Problem dauerhaft. Dieser Guide zeigt, was wirklich funktioniert.

\n\n

### Bettoberflächen im Vergleich

\n

\n
Oberfläche | Haftung kalt | Ablösung | Beste Materialien | Pflege
--- | --- | --- | --- | ---
\n
\n
PEI-Federstahlblech (glatt) | Sehr gut (warm) | Automatisch beim Abkühlen | PLA, PETG, TPU | IPA abwischen
\n
PEI-Federstahlblech (texturiert) | Ausgezeichnet | Automatisch | PLA, ABS, ASA, PA | IPA abwischen
\n
Borosilikat-Glas | Mittel | Gut nach Abkühlung | PLA, PETG mit Kleber | Waschen, kein Berühren
\n
Bambu Cool Plate | Sehr gut für PLA | Automatisch | PLA, PLA+ | Kaltes Wasser
\n
Bambu High Temp Plate | Sehr gut für ABS | Nach Abkühlung | ABS, ASA, PC | IPA oder Klebestift
\n
BuildTak / Creality PC | Sehr gut | Kann festkleben! | PLA, PETG (vorsichtig) | Minimal Kleber bei PETG
\n
\n

\n\n

### Haftmittel-Vergleich

\n

\n
Haftmittel | Wirkung | Gut für | Nachteil
--- | --- | --- | ---
\n
\n
Pritt-Klebestift | Sehr gut | PLA, PETG, ABS auf Glas | Rückstände, muss gereinigt werden
\n
Haarspray (Elnett, Aquanet) | Gut | PLA, ABS, Nylon | Klebrig, messy
\n
Magigoo Original | Exzellent | PLA, PETG, ABS | Teuer (~15€/Stift)
\n
Magigoo PA (Nylon) | Spezialisiert, sehr gut | PA6, PA12, PA-CF | Nur für Nylon
\n
3DLAC | Sehr gut | ABS, ASA (Warping) | Spray — Überdosierung möglich
\n
PVA-Kleber (verdünnt) | Gut | PLA auf Glas | Muss trocknen
\n
Kein Haftmittel | — | PLA auf texturiertem PEI | Nichts — einfach sauber halten
\n
\n

\n\n

### Slicer-Einstellungen für bessere Haftung

\n

#### Brim

\n

Ein Brim ist eine zusätzliche Schicht von Linien rund um die Basis deines Modells — erhöht die Auflagefläche erheblich.

\n

\n
- Brim-Breite: 5–10 mm für kleine Teile, 3 mm für große Flächen
\n
- Brim-Typ: Außen (Standard), Innen (bei Löchern), Beidseitig
\n
- Entfernen nach dem Druck: sauberer Schnitt oder Sandpapier (P120–P180)
\n

\n\n

#### Raft

\n

Ein Raft ist eine vollständige Plattform unter dem Modell — für extrem schlechte Haftung oder stark warpende Materialien.

\n

\n
- Erhöht Druckzeit deutlich (~+20%)
\n
- Nur bei ABS/ASA auf Glas ohne Einhausung empfohlen
\n
- Raft-Abstand: 0,1–0,2 mm für leichte Ablösung
\n

\n\n

#### First Layer Einstellungen

\n

\n
Parameter | Standard | Schwierige Haftung
--- | --- | ---
\n
\n
First Layer Dicke | 0,2 mm | 0,25–0,3 mm (mehr Quetschen)
\n
First Layer Breite | 100–120% | 140–150%
\n
First Layer Speed | 30 mm/s | 15–20 mm/s
\n
Betttemperatur | Materialstandard | +5–10°C höher
\n
Fan Speed | Normal | 0% erste 2–3 Schichten
\n
\n

\n\n

### Material-spezifische Tipps

\n

\n
- PLA: Texturiertes PEI + sauber = kein Haftmittel nötig. 60°C Bett.
\n
- PETG: Klebestift auf PEI verhindert, dass PETG das PEI beschädigt. 70–80°C Bett.
\n
- ABS/ASA: Einhausung + 3DLAC oder Magigoo + 100–110°C Bett. Brim immer verwenden.
\n
- Nylon/PA: Magigoo PA oder PVAc-Kleber + 80–90°C Bett. Filament unbedingt trocknen!
\n
- TPU: Sauberes PEI oder Klebestift + 40–50°C Bett. Langsame erste Schicht (15 mm/s).
\n
- PC: Hochtemperatur-Platte + Magigoo PC + 110°C Bett + Einhausung.
\n

\n\n

### Checkliste: Haftung versagt

\n

\n
- Z-Offset zu groß → Düse zu weit vom Bett → Schicht haftet nicht
\n
- Bett nicht sauber → Fingerabdrücke, Fett → IPA abwischen vor jedem Druck
\n
- First Layer Speed zu hoch → Keine Zeit zum Haften → auf 20–25 mm/s reduzieren
\n
- Betttemperatur zu niedrig → Materialspezifische Werte prüfen
\n
- Feuchtes Filament → Schlechte Schichthaftung generell → Trocknen
\n
- Verwarpung (ABS/ASA) → Einhausung bauen oder Brim + 3DLAC verwenden
\n

\n
\n
\n
\n\n
\n